Câu hỏi: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7938 :2009 hướng dẫn kiểm tra nội bộ của nhà sản xuất trong quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt bê tông?

Tại Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7938:2009 quy định về việc kiểm tra nội bộ của nhà sản xuất trong quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt bê tông như sau:
- Mục đích
Việc kiểm tra nội bộ thường xuyên trong sản xuất của nhà sản xuất để đảm bảo rằng mức chất lượng được duy trì trong thời gian sản xuất và trong trường hợp các kết quả thử không đạt thì phải có biện pháp cần thiết để cải tiến sản xuất.
- Thủ tục
Kiểm tra nội bộ của nhà sản xuất bao gồm:
+ Kiểm tra đại diện của tất cả các lô trong quá trình sản xuất liên tục
+ Xác định mức chất lượng dài hạn (xem 5.2.2).
- Thử đại diện
+ Phạm vi thử
Mẻ luyện được sử dụng để thử các đại lượng riêng. Đối với mỗi đặc tính được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm, thì thử ít nhất ba mẫu thử cho mỗi mẻ luyện và mỗi đường kính danh nghĩa, riêng thành phần hóa học thì cứ 40 tấn lấy một mẫu cho tất cả các loại đường kính.
Thành phần hóa học (phân tích mẻ luyện) cũng phải xác định trong toàn bộ mẻ luyện. Hàm lượng của các nguyên tố được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm phải được xác định trong phân tích này.
+ Đánh giá các kết quả thử
Khi một giá trị đặc trưng được qui định, thì yêu cầu tiếp theo đối với các giá trị riêng (xi) và giá trị trung bình (m) của đơn vị thử phải là :
- xi > 0,95fk
Trong đó:
+ fk là giá trị đặc trưng được quy định theo tiêu chuẩn sản phẩm.
- m ³ fk + ks Trong đó:
k là hệ số chấp nhận theo 5.2.2.2;
s là sai số chuẩn của các kết quả thử.
Các giá trị đã xác định ks đối với mỗi sản phẩm và nhà sản xuất phải được sử dụng.
Các giá trị rút gọn có thể được sử dụng (xem 4.3.2.4), ks được thay thế bằng các giá trị a đối với thanh có gân và thanh trơn sau:
Đối với giới hạn bền kéo: a = 15 MPa.
Đối với giới hạn chảy: a = 10 MPa.
Đối với độ giãn dài sau đứt: a = 1,5 %.
Không áp dụng giá trị trung bình yêu cầu trong b) nếu toàn bộ các giá trị riêng nằm trên các giá trị tiêu chuẩn quy định.
Khi các kết quả thử không thỏa mãn theo điều này thì nhà sản xuất phải có ngay các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Các vật đúc không đạt yêu cầu phải được để sang một bên.
- Xác định mức chất lượng dài hạn
Mức chất lượng dài hạn được xác định riêng cho mỗi loại thép và mỗi đường kính danh nghĩa.
+ Phạm vi thử
Các kết quả thử trên tất cả các khối lượng đại diện của sản xuất liên tục theo 5.1 phải được kiểm tra, sắp xếp và đánh giá theo phương pháp thống kê và nộp cho cơ quan kiểm tra và/hoặc cơ quan chứng nhận sau ít nhất 200 kết quả vừa được đưa ra, và ít nhất là ba tháng một lần để xác định mức chất lượng dài hạn.
+ Đánh giá các giá trị đặc trưng đã quy định
Giá trị trung bình (m) phải thỏa mãn yêu cầu sau:
m ³ fk + k + Sn
trong đó Sn là sai lệch tiêu chuẩn của n kết quả theo 5.2.2.1.
Các giá trị đối với chỉ số chấp nhận (k) được liệt kê trong Bảng 1, đối với tỷ lệ hỏng 5% (P = 0,95) khi xác suất là 90% (1 - a = 0,90).
Bảng 1- Chỉ số chấp nhận (k) là hàm số của (n) kết quả thử.
https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/VMK/tieu-chuan-viet-nam-ve-sat-thep.jpg
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7938 :2009 hướng dẫn kiểm tra nội bộ của nhà sản xuất trong quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt bê tông? (Hình từ Internet)

Từ khóa: Cốt bê tông, Tiêu chuẩn Việt Nam
Ngày đăng: 24/05/2024